724 ANALYSE DES SUBSTANCES MINÉRALES 



azotique et par fusion avec les carbonates et les azotates alca- 

 lins (Riche, Moissan). 



On a signalé un autre carbure WC, obtenu en chauffant au 

 blanc de l'acide tungstique avec du fer et du coke de pétrole 

 sans produire la fusion. Poudre gris de fer, formée de petits 

 cristaux cubiques; d= 15,7 (P. Williams). 



Oxydes. — Bioxyde WO 2 (oxyde brun) ; oxyde intermédiaire 

 W 2 5 (oxyde bleu) ; anhydride tungstique WO 3 (jaune). 



Bioxyde de tungstène WO 2 . — Ce composé s'obtient par voie 

 sèche, lorsqu'on réduit au rouge sombre l'acide tungstique 

 par l'hydrogène ou par un mélange d'acide carbonique et 

 d'oxyde de carbone ; il est alors en poudre brune ou d'un rouge 

 de cuivre, suivant que l'acide tungstique employé était amorphe 

 ou cristallin. Il ne s'altère pas à la température ordinaire, 

 mais il brûle au rouge sombre comme de l'amadou, en se 

 transformant en acide tungstique. — Il est également trans- 

 formé par les acides oxydants et par les alcalis par voie sèche 

 ou par voie humide. 



Préparé par voie humide, en réduisant l'acide tungstique 

 par le zinc et l'acide chlorhyclrique, il est brun, très facile- 

 ment altérable à l'air quand il est humide, assez stable quand 

 il a été bien lavé et séché. Il est un peu soluble dans l'acide 

 sulfurique ou chlorhydrique en donnant une dissolution 

 pourpre, mais ensuite un dépôt d'oxyde bleu. 



Trioxyde ou Anhydride tungstique WO 3 . — Le trioxyde de 

 tungstène ou anhydride tungstique est pulvérulent, jaune, 

 devenant orangé à chaud, indécomposable par la chaleur, 

 fusible seulement au feu de forge et se prenant en masse cris- 

 talline un peu verdâtre par refroidissement; chauffé dans 

 un courant de gaz chlorhydrique, il forme, par sublimation, 

 des cristaux jaune clair. 



Il verdit un peu à la lumière par l'action des poussières 

 organiques; il devient vert et môme bleu, quand on le calcine 

 dans une atmosphère même très faiblement réductrice; il est 

 réduit en oxyde bleu par l'hydrogène à 250° et à température 

 plus élevée en oxyde brun et en poudre métallique. 



